TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
(1) 이 기준은 순환골재를 일부 또는 전부를 사용하는 순환골재 콘크리트의 재료 및 시공에 대한 일반적이고 기본적인 사항을 규정한다.
·순환골재 품질기준(국토교통부)
·KS F 2504 잔 골재의 밀도 및 흡수율 시험 방법
·KS F 2512 골재 중에 함유되어 있는 점토 덩어리 양의 시험 방법
·KS F 2576 순환골재의 이물질 함유량 시험 방법
·산지(place of production) : 순환골재 제조 전의 폐콘크리트 발생지
·순환골재(recycled aggregate) : 건설폐기물을 물리적 또는 화학적 처리과정 등을 통하여 순환골재 품질기준에 적합하게 만든 골재
1.4 순환골재 콘크리트 일반
(1) 순환골재를 사용할 경우에는 책임기술자의 승인을 받아야 하며, 천연골재와 혼합하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.
(2) 콘크리트의 품질은 순환골재의 품질 및 물성에 의해 크게 달라지므로 순환골재의 수급 및 관리에 주의하여야 한다.
(1) 순환골재 품질인증서
(2) 순환골재 품질시험 성적서
(3) 순환골재 혼입률이 기재된 콘크리트의 강도 시험 성적서
(4) 그 밖의 사항은 KCS 14 20 10(1.6) 의 해당 규정에 따른다.
(1) 순환골재를 사용하여 콘크리트를 제조할 때 사용하는 시멘트는 KCS 14 20 10(2)에 따른다.
2.1.2 골재
(1) 순환골재 콘크리트에 사용되는 일반 골재 및 순환골재의 품질은 KS F 2527의 규격에 적합하여야 한다.
(2) 콘크리트에 사용되는 순환골재의 물리·화학적 성질은 표 2.1-1의 표준에 적합한 것이어야 한다.
표 2.1-1 순환골재의 품질

구분

순환굵은골재

순환잔골재

관련시험규정

절대 건조 밀도(g/cm3)

2.5 이상

2.3 이상

KS F 2503(굵은골재)

KS F 2504(잔골재)

흡수율(%)

3.0 이하

4.0 이하

마모감량(%)

40 이하

-

KS F 2508

입자모양 판정실적률(%)

55 이상

53 이상

KS F 2527

0.08 mm 체 통과량 시험에서 손실된 양(%)

1.0 이하

7.0 이하

KS F 2511

알칼리 골재 반응

무해할 것

KS F 2545

점토덩어리량(%)

0.2 이하

1.0 이하

KS F 2512

안정성(%)

12 이하

10 이하

KS F 2507

이물질 함유량

(%)

유기이물질

1.0 이하(용적)

KS F 2576

무기이물질

1.0 이하(질량)
(3) 콘크리트에 사용되는 순환골재의 입도는 표 2.1-2의 표준에 적합한 것이어야 한다.
표 2.1-2 순환골재의 입도

체의 호칭

체를 통과하는 것의 질량 백분율(%)

40

mm

25

mm

20

mm

13

mm

10

mm

5

mm

2.5

mm

1.2

mm

0.6

mm

0.3

mm

0.15

mm

순환

굵은

골재

최대

치수

(㎜)

25

100

95~

100

25~

60

0~10

0~5

20

100

90~

100

20~

55

0~10

0~5

순환 잔골재

100

90~

100

80~

100

50~

90

25~

65

10~

35

2～

15
(4) 순환골재 콘크리트의 제조에 있어서 순환굵은골재의 최대 치수는 25 mm 이하로 하되, 가능하면 20 mm 이하의 것을 사용하는 것이 좋다.
2.1.3 순환골재의 취급
(1) 순환골재의 운반 및 저장은 되도록이면 골재의 종류, 품종별로 분리하며, 대소의 입자가 분리되지 않도록 하여야 한다. 또한, 저장시설은 프리웨팅이 가능하도록 살수설비를 갖추고, 배수가 용이하도록 하여야 한다.
(2) 순환골재를 사용할 때는 골재의 혼입률을 확인할 수 있는 별도의 계량 및 관리방안을 마련하여야 한다.
(3) 순환골재의 저장설비 및 저장설비에서 배치플랜트까지의 운반 설비는 골재를 균일하게 공급할 수 있는 것이어야 한다.
(1) 순환골재를 계량할 경우, 1회 계량 분량에 대한 계량오차는 ±4 %로 한다.
(2) 순환골재를 사용한 콘크리트의 설계기준압축강도는 27 MPa 이하로 하며, 서중 및 한중콘크리트를 제외한 특수콘크리트에는 사용하지 않는다.
(3) 순환골재를 사용한 콘크리트의 순환골재 사용비율은 표 2.2-1과 같다.
표 2.2-1 순환골재 사용비율

설계기준압축강도

사용 골재

굵은골재

잔골재

27 MPa 이하

굵은골재 용적의 60 % 이하

잔골재 용적의 30 % 이하

혼합사용 시 총 골재 용적의 30 % 이하
(4) 순환골재를 사용하여 설계기준압축강도 27 MPa 이하의 콘크리트를 제조할 경우 순환굵은골재의 최대 치환량은 총 굵은 골재 용적의 60 %, 순환잔골재의 최대 치환량은 총 잔골재 용적의 30% 이하로 한다.
(5) 순환골재를 혼합사용하여 설계기준압축강도 27 MPa 이하의 콘크리트를 제조할 경우에 사용되는 순환골재의 최대 치환량은 총 골재 용적의 30 %로 하며, (4)항의 순환골재별 최대 치환량 이내로 한다.
(6) 순환골재 콘크리트의 공기량은 보통골재를 사용한 콘크리트보다 1 % 크게 하여야 한다.
2.3.1 재료 품질관리
(1) 순환골재의 품질관리는 표 2.3-1에 따른다. 여기서 규정하지 않은 사항은 KCS 14 20 10(2.3)에 따른다.
표 2.3-1 순환골재의 품질관리 시기 및 횟수

항목

시기 및 횟수

굵은골재

잔골재

입도

공사 시작 전, 공사 중 1회/월 이상 및 산지(순환골재 제조전의 폐콘크리트)가 바뀐 경우

공사 시작 전, 공사 중 1회/월 이상 및 산지(순환골재 제조전의 폐콘크리트)가 바뀐 경우

절대 건조 밀도

흡수율

입자모양 판정실적률

0.08 mm체 통과량 시험에서 손실된 양

점토덩어리량

마모감량

해당사항 없음

알칼리 골재 반응

공사 시작 전, 공사 중 1회/6개월 이상 및 산지가 바뀐 경우

공사 시작 전, 공사 중 1회/6개월 이상 및 산지가 바뀐 경우

안정성

이물질 함유량

유기이물질

공사 시작 전, 공사 중 1회/월 이상 및 산지가 바뀐 경우

공사 시작 전, 공사 중 1회/월 이상 및 산지가 바뀐 경우

무기이물질
(1) 순환골재를 사용한 콘크리트의 시공과 관련하여 이 기준에서 규정하지 않은 사항은 KCS 14 20 01, KCS 14 20 10에 따른다.
(1) 순환골재 콘크리트의 운반은 KCS 14 20 10(3.2) 에 따른다.
(1) 순환골재 콘크리트의 타설은 KCS 14 20 10(3.3)에 따른다.
(1) 순환골재 콘크리트의 양생은 KCS 14 20 10(3.4)에 따른다.
(1) 순환골재를 사용한 콘크리트의 현장 품질관리는 KCS 14 20 10(3.5)에 따른다.